TCVN7675-13:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-13:2017 (IEC 60317-13:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 13: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-13:2017 IEC 60317-13:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 13: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200 Lời nói đầu TCVN 7675-13:2017 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-13:2010; TCVN 7675-13:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chuẩn, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-9 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-62, đề cập đến dây đồng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chuẩn, c ó số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-9 v à từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-62, đề cập đến dây đồng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7675 (IEC 60317) đã có 35 tiêu chuẩn quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2017 (IEC 60317-0-1:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật c ó tráng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp liên kết 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester, cấp chịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-13:2017 (IEC 60317-13:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 13: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide ph ủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 11) TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 12) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2009), Quy định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyester, cấp chịu nhiệt 155 13) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 14) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 15) TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 20: S ợ i dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 155 16) TCVN 7675-21:2017 (IEC 60317-21:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 21: S ợ i dây đồng tròn tráng men polyurethane ph ủ polyamide, có thể hàn, cấp chịu nhiệt 155 17) TCVN 7675-22:2017 (IEC 60317-22:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 22: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide ph ủ polyamide, cấp chịu nhiệt 180 18) TCVN 7675-23:2015 (IEC 60317-23:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 19) TCVN 7675-26:2015 (IEC 60317-26:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 26: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 20) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendment 1:1999), Quy định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy 21) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: S ợ i dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 22) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimide có phủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 23) TCVN 7675-35:2017 (IEC 60317-35:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 35: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn, c ó lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 155 24) TCVN 7675-36:2017 (IEC 60317-36:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 36: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn, có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 180 25) TCVN 7675-37:2017 (IEC 60317-37:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 37: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 180 26) TCVN 7675-38:2017 (IEC 60317-38:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 38: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-im i de có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 200 27) TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 42: Sợi dây đ ồ ng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200 28) TCVN 7675-46:2015 (IEC 60317-46:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 29) TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 30) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Quy định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 31) TCVN 7675-52:2017 (IEC 60317-52:2014), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 52: Sợi dây đồng tròn bọc dải băng polyimide thơm (aramid), chỉ số nhiệt độ 220 32) TCVN 7675-55:2017 (IEC 60317-55:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 55: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane phủ polyamide có thể hàn, cấp chịu nhiệt 180 33) TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 34) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 35) TCVN 7675-59:2017 (IEC 60317-59:2015), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 59: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 240 QUY ĐỊNH Đ Ố I VỚI CÁC LOẠI D Â Y QU Ấ N CỤ TH Ể - PH Ầ N 13: SỢI DÂY Đ Ồ NG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE-IMIDE, C Ấ P CHỊU NHIỆT 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này quy định các yêu cầu cho dây quấn bằng đồng tròn tráng men cấp chịu nhiệt 200 có lớp phủ kép. Lớp phủ bên trong có gốc là nhựa polyester hoặc polyesterimide, nhựa này có thể được biến đổi, với điều kiện là không l à m thay đổi bản chất h ó a học của nhựa ban đầu và đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định của sợi dây. Lớp phủ bên ngoài có gốc là nhựa polyamide-imide. CHÚ THÍCH: Nhựa biến đổi là nhựa trải qua một biến đổi hóa học hoặc chứa một hoặc nhiều chất phụ gia để tăng cường tính năng hoặc đặc tính áp dụng nào đó. Cấp chịu nhiệt 200 là cấp nhiệt độ đòi h ỏ i chỉ số nhiệt độ tối thi ể u là 200 và nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 220 °C. Nhiệt độ, tính bằng °C, tương ứng với chỉ số nhiệt độ này không nhất thiết là nhiệt độ làm việc khuyến cáo của sợi dây mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết bị liên quan. Dải đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - mức ph ủ 1: 0,050 mm đến và bằng 2,000 mm; - mức phủ 2: 0,050 mm đến và bằng 5,000 mm. Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được quy định ở Điều 4 của IEC 60317-0-1. 2 Tài liệu viện dẫn Các t à i liệu viện dẫn dưới đây l à cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, ch ỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 7917-4:2008 (IEC 60851-4:2005), Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm - Phần 4: Đặc tính hóa IEC 60317-0-1:2008, Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire (Quy định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi d â y đồng tròn tráng men) 1 3 Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 3.1 Thuật ngữ và định nghĩa Đối với thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng 3.1 của IEC 60317-0-1. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa IEC 60317-0-1 và tiêu chuẩn này thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.2 Lưu ý chung Đối với các lưu ý chung về thử nghiệm, áp dụng 3.2 của IEC 60317-0-1. Trong trường hợp c ó mâu thuẫn giữa IEC 60317-0-1 và tiêu chu ẩ n này thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.3 Kiểm tra ngoại quan Áp dụng 3.3 của IEC 60317-0-1. 4 Kích thước Áp dụng Điều 4 của IEC 60317-0-1. 5 Điện trở Áp dụng Điều 5 của IEC 60317-0-1. 6 Độ dãn dài Áp dụng Điều 6 của IEC 60317-0-1. 7 Độ đàn hồi Áp dụng Điều 7 của IEC 60317-0-1. 8 Độ mềm dẻo và độ bám dính Áp dụng Điều 8 của IEC 60317-0-1, trong đó hệ số K được sử dụng để tính toán số lượng vòng quấn đối với th ử nghiệm bong tróc l à 110 mm. 9 Sốc nhiệt Áp dụng Điều 9 của IEC 60317-0-1, trong đó nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu phải là 220 °C. 10 Mềm dính Không bị hỏng trong vòng 2 min ở 320 °C. 11 Khả năng chịu mài mòn (đường kính danh nghĩa của ruột dẫn từ 0,250 mm đến và bằng 2,500 mm) Sợi dây phải đáp ứng các yêu c ầ u cho trong Bảng 1. Bảng 1 - Khả năng chịu mài mòn Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn Mức phủ 1 Mức phủ 2 Lực trung bình nh ỏ nhất đến khi hỏng Lực nhỏ nhất đến khi hỏng của từng phép đo Lực trung bình nh ỏ nhất đến khi hỏng Lực nh ỏ nhất đ ế n khi h ỏ ng của từng phép đo mm N N N N 0,250 3,00 2,55 4,90 4,15 0,280 3,25 2,75 5,25 4,45 0,315 3,50 2,95 5,65 4,80 0,355 3,75 3,20 6,05 5,15 0,400 4,05 3,45 6,50 5,50 0,450 4,35 3,70 7,00 5,90 0,500 4,65 3,95 7,50 6,35 0,560 5,00 4,25 8,00 6,80 0,630 5,35 4,55 8,60 7,30 0,710 5,70 4,85 9,20 7,80 0,800 6,10 5,15 9,90 8,40 0,900 6,55 5,55 10,6 9,00 1,000 7,05 5,95 11,3 9,60 1,120 7,60 6,45 12,1 10,2 1,250 8,20 6,95 12,9 11,0 1,400 8,80 7,45 13,9 11,8 1,600 9,45 8,00 14,9 12,6 1,800 10,1 8,60 16,0 13,5 2,000 10,9 9,20 17,1 14,4 2,240 - - 18,2 15,4 2,500 - - 19,4 16,4 CHÚ THÍCH: Đối với đường kính danh nghĩa trung gian của ruột dẫn, lấy giá trị theo đường k í nh danh nghĩa lớn hơn liền kề. 12 Khả năng chịu dung môi Áp dụng Điều 12 của IEC 60317-0-1. 13 Điện áp đánh thủng Áp dụng Điều 13 của IEC 60317-0-1, trong đó nhiệt độ tăng cao phải l à 200 °C. 14 Tính liên tục của cách điện Áp dụng Điều 14 của IEC 60317-0-1. 15 Chỉ số nhiệt độ Áp dụng Điều 15 của IEC 60317-0-1 trong đó chỉ số nhiệt độ tối thiểu phải là 200. 16 Khả năng chịu chất làm lạnh Khi được thử nghiệm theo Điều 4 của TCVN 7917-4 (IEC 60851-4), phần trăm vật liệu được trích ra không được quá 0,5 %. Yêu cầu đối với điện áp đánh th ủ ng phải là 75 % giá trị nhỏ nhất quy định. 17 Khả năng hàn Không áp dụng thử nghiệm. 18 Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19 Hệ số tổn thất điện môi Không áp dụng thử nghiệm. 20 Khả năng chịu dầu máy biến áp Áp dụng thử nghiệm nhưng không quy định các yêu cầu. 21 Tổn hao khối lượng Không áp dụng thử nghiệm. 23 Thử nghiệm lỗ châm kim Áp dụng Điều 23 của IEC 60317-0-1. 30 Bao gói Áp dụng Điều 23 của IEC 60317-0-1. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 T à i liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 4 Kích thước 5 Điện tr ở 6 Độ dãn dài 7 Độ đ à n hồi 8 Độ mềm dẻo và độ bám dính 9 Sốc nhiệt 10 Mềm dính 11 Khả năng chịu mài mòn 12 Khả năng chịu dung môi 13 Điện áp đánh thủng. 14 Tính liên tục của cách điện 15 Chỉ số nhiệt độ 16 Kh ả năng chịu chất làm lạnh 17 Khả năng hàn 18 Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19 Hệ số tổn thất điện môi 20 Khả năng chịu dầu máy biến áp 21 Tổn hao khối lượng 23 Thử nghiệm lỗ châm kim 30 Bao gói 1 Đã c ó TCVN 7675-0-1:2017 (IEC 60317-0-1:2013).